34 
П. і. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 24,06 гр. NaC10 3 , или на 1 гр. CuSO^ 
37,6 гр. NaC10 3 , что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 56.3. 
Черезъ два дня собрано 1,2785 гр. NaC10 3 . Кристаллы принадлежали также тремъ 
типамъ, но численныя отношенія здѣсь другія. Противъ ожиданія сильно уменьшилось 
число кристалловъ тетраэдрическаго габитуса; кромѣ того появляются широко развитыя 
грани {110} (см. табл. I, фиг. 5, кристаллы тетраэдрическаго габитуса). 
Габитусъ кристалловъ ...... кубическій кубо-тетраэдрическій тетраэдрическій 
Число экземпляровъ ........ 70 48 2 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 22,23 гр. NaC10 3 . 
Черезъ два дня собрано 1,1895 гр. NaC10 3 . Въ общемъ характеръ кристалловъ тотъ же, 
что и прежде (см. табл. I, фиг. 6, кристаллы тетраэдрическаго габитуса и фиг. 7, кри- 
сталлы кубическаго габитуса). 
Габитусъ кристалловъ ...... кубическій кубо-тетраэдрическій тетраэдрическій 
Число экземпляровъ ........ 50 30 2 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 18,84 гр. NaC10 3 или на 1 гр. CuS0 4 
29,4 гр. NaC10 3 (частичное отношеніе 1 : 44,0). 
На слѣдующій день собрано 1,427 гр. NaC10 3 . Характеръ кристаллизаціи имѣетъ 
почти тотъ же характеръ, что и въ предшествовавшемъ случаѣ. Однако, снова наблюдается 
большее развитіе граней {1Т1} и уменыпеніе числа кристалловъ кубическаго габитуса. 
Габитусъ кристалловъ ...... кубическій кубо-тетраэдрическій тетраэдрическій 
Число экземпляровъ ........ 12 33 4 
Грани {110} наблюдаются на кристаллахъ кубо-тетраэдрическаго и тетраэдрическаго 
габитуса. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 16,8 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выделилось 1,341 гр. NaC10 3 . Происходить дальнѣйшее увелп- 
ченіе кристалловъ тетраэдрическаго габитуса. 
Габитусъ кристалловъ ...... кубическій кубо-тетраэдрическій тетраэдрпческій 
Число экземпляровъ 2 15 15 
Тетраэдрическій характеръ выраженъ очень рѣзко вслѣдствіе слабаго развптія граней 
{100}. Грани {110} встрѣчаются спорадически. 
Въ растворѣ на 1 гр. CuS0 4 .5H 2 0 осталось 15 гр. NaC10 3 , или на 1 гр. 0uS0 4 
23,4 гр. NaCIO,, (частичное отношеніе 1 : 35,1). 
На слѣдующій день собрано 0,5185 гр. NaC10 3 . Снова происходптъ нѣкоторое осла- 
блепіе въ развиты граней {lTl}. 
Габитусъ кристалловъ кубическій кубо-тетраэдрпческій тетраэдрическій 
Число экземпляровъ 6 21 14 
